469 



oxyd-Hydra<es dargeboten haben, ebenso wie daraus die begleitende derbe 

 Masse des Braun-Eisensteins hervorgegangen ist; aber die Bildung der 

 After-Krystalle lässt siih hieraus allein nicht wohl erklären, wenn man 

 nicht etwa annehmen wollte,, dass der Eisenkies ursprünglich Verdrängungs- 

 Pseudomorphosen nach einem Pyroxen-Fossil gebildet habe, welche später 

 durch Zersetzung bis auf einzelne Reste in Braun-Eisenstein umgewandelt 

 worden, welches doch sehr unwahrscheinlich zu seyn scheint. Weit 

 mehr dürfte die Annahme für sich haben , dass die After-Krystalle durch 

 die Zersetzung eines Pyroxen-Fossils enfsnnden sind, dessen Krystalle 

 Schwefelkies eingesprengt enthielten. Die sehr poröse Beschaffenheit ihrer 

 Masse deutet an , dass ein grosser Theil der früheren Bestandtheile daraus 

 entwichen ist. Auch lässt sich die Bildung des Eisenoxyd-Hydrates, wel- 

 ches gegenwärtig den Raum zum Theil erfüllt, aus einem Gehalte des 

 Pyroxen-Fossils an Eisenoxydul einfach erklären. Hierdurch wird also 

 auf eine Formation der Pyroxen-Substanz hingewiesen, welche einen nicht 

 unbedeutenden Gehalt an Eisenoxydul besitzt; und es möchte wohl um 

 so mehr die Vernuithung gerechtfertigt erscheinen, dass Malakolith es 

 vyar, durch dessen ümwandelung die After-Krystalle sich bildeten, da die 

 Formen derselben Flächen-Kombinationen zeigen, wie sie bei jener Py- 

 roxen-Formation vorkommen. Der Gehalt an Eisenoxydul ändert bei den 

 verschiedenen Varietäten des Malakolithes sehr ab; aber bei einigen be- 

 trägt er wohl an 20 Proz. und selbst noch darüber. Nimmt man nun 

 den Gehalt au Eisenoxydul zu 20 Proz. an, so würden durch die höhere 

 Oxydation und Aufnahme von Wasser daraus 26,05 Theile Braun-Eisen- 

 stein geworden seyn. Die Menge des auf diese Weise gebildeten Braun- 

 Eisensteins ist vermuthlich durch die ümwandelung eines Theils des ein- 

 gesprengten Eisenkieses vermehrt worden, der vielleicht einen nicht un- 

 bedeutenden Theil der Krystall-Masse einnahm. Die grosse Porosität der 

 After-Krystalle rührt von der Entfernung des in dem unzersetzten Mala- 

 kolithe vorhandenen Gehaltes an Kieselsäure, Kalk- und Talk-Erde her. 



Es wird anzunehmen seyn, dass bei der Zersetzung des Malakoliths 

 der Sauerstoff der Luft, Wasser und Kohlensäure auf ähnliche Weise 

 wie bei der Verwitterung mancher anderer Silikate thätig gewesen sind. 

 Dass ein Theil des Eisenoxyduls durch Mitwirkung der Kohlensäure vom 

 Wasser aufgenommen wurde und als Eisenoxyd-Hydrat sich daraus wieder 

 absetzte, scheint durch "den oben beschriebenen Überzug <ler After-Kry- 

 stalle, bei welchem ein Übergang aus dem flüssigen in den rigiden Zu- 

 stand nicht zu verkennen ist, bewiesen zu werden. Auch ist die Aus- 

 laugung des Kalk- und Talkerde-Gehaltes vermuthlich durch Kohlensäure 

 befördert worden. 



Die Erz-Lagerstätte am Silberberge ist ein hauptsächlich aus Eisen- 

 uud Magnet-Kies bestehendes Lager im Gneisse. Die Kiese sind hin und 

 wieder, zumal gegen das Ausgebende des Lagers, in Braun-Eisenstein um- 

 gewandelt. Sowohl auf dem Erz-Lager, als auch auf tauben Gängen, 

 welche dasselbe durchsetzen, kommen mancherlei Mineral-Körper, darunter 

 auch verschiedene Silikate, z. ß. Feldspath, Dichroit, Strahlstein, 



